Fundorte. 



-365- 



J. Antipow: Über eine neue Lagerstätte von Uran- 

 glimmer in Russland und über natürliches Zinkoxyd aus 

 den Gruben von Olkusch. (Verh. Min. Ges. Petersburg, (2.) 38. 

 Prot. p. 38—42. 1900. Russ.) 



Ein in der Schlucht Utsch-Kirtan in den Vorbergen des Alaj, 110 Werst 

 von Margelan (Turkestan), von B. Karpow aufgefundener Calcit trägt einen 

 schuppigen Belag von augenscheinlich Kupferuranit, dessen spec. Gew. 3,35 

 sich jedoch niedriger erwies als dasjenige des Chalkoliths. Die Analyse 

 dieses Uranminerals ergab die Werthe unter I (in den Einzelpositionen 

 oder der Summirung ein Druckfehler), welche, nach Ausscheidung des auf 

 mechanische Beimengungen zurückzuführenden CaO und Fe 2 3 , ungefähr 

 der Formel Cu (U 2 ) (C 3 ) 2 -|- 10 H 2 entsprechen. Die Substanz ist viel- 

 leicht regulär. Der von Uranverbindungen durchdrungene 

 Calcit besitzt die Zusammensetzung unter II. Bei der Behandlung des- 

 selben mit HCl bleiben neben einem unlöslichen Rückstand gelblich- 

 grüne Schuppen übrig, deren Zusammensetzung (Analyse III) der 

 Formel Cu (U 2 3 ) 2 entspricht, wobei ein Theil der Uranoxyde durch Fe 2 3 

 oder FeO ersetzt ist. Wahrscheinlich ist das Eisen in der Oxydulform 

 vorhanden; eine Bestimmung desselben konnte jedoch wegen Mangels an 

 Material nicht ausgeführt werden. 



I. II. III. 



U 2 3 35,45 11,72 78,25 



Fe 2 3 1,12 4,22 12,29 



CuO. 9,71 3,41 8,41 



CaO 1,35 40,12 — 



C0 2 10,88 32,35 - 



P 2 Ö 5 Spur 0,54 



Si0 2 . . . . . . — 3,18 — 



H 2 42,13 4,83 



100,84 100,37 98,95 

 Die Verbindung Cu (U 2 3 ) 2 ist bereits von Debray künstlich er- 

 halten worden. Der gemachte Fund stellt das zweite Vorkommniss von 

 Uranverbindungen in Russland dar. Die Angabe im Centralbl. f. Min. etc. 

 1900. p. 299, dass die in Rede stehenden Verbindungen z. Th. zum 

 Chalkolith, z. Th. zum Voglit gehören, ist durch die obigen Thatsachen 

 zu berichtigen. 



Eine Stufe „Galmei" aus der Grube Olkusch in Polen ergab folgende 

 Zusammensetzung : 



ZnO 



91,47 



ZnO 



88,25 



PbO ...... . 



5,26 



ZnC0 3 



5,03 



Fe 2 3 



0,11 verbunden: 



PbC0 3 



6,41 



co 2 



2,85 



Fe 2 3 



0,11 



Unlösliches .... 



0,12 



Unlösliches .... 



0,12 



Organische Substanz 



Spur 



Organische Substanz 



Spur 





99,81 





99,92 



